( 588 ) 



» On s'est plaint, non sans raison, que l'essai de ses minerais par les pro- 

 cédés usuels de la voie sèche donnât des résultats fort inexacts et variables 

 suivant les opérateurs. Je me suis assuré, en effet, que les pertes, toujours 

 supérieures à 8 pour loo, s'élèvent fréquemment jusqu'à 20 et parfois au delà 

 de 3o pour 100 de la teneur véritable, surtout pour des minerais pauvres. 



» Après avoir fait quelques tentatives pour diminuer les pertes de la 

 voie sèche, que la volatilité de l'antimoine rend toujours considérables, 

 j'ai étudié une méthode toute différente, dont les résultats ont été beau- 

 coup plus satisfaisants et que, pour ce motif, il me paraît utile de faire 

 connaître. 



» La méthode consiste, en principe, à dissoudre l'antimoine par l'acide 

 chlorhydrique, à le précipiter par l'étain et à le peser à l'état métallique. 

 Je vais indiquer les précautions à prendre pour les minerais sulfurés, pour 

 les minerais oxydés et pour ceux qui renferment du fer ou du plomb. 



» 1° Minerais sulfurés. — On prend de 28'' à 5s'' de minerai, suivant sa teneur pré- 

 sumée, de manière à opérer sur ib^ d'antimoine environ. On l'attaque dans une petite 

 fiole par 5o" à 60" d'acide chlorhydrique concentré, en chauffant au bain de sable, 

 mais sans aller jusqu'à l'ébullition, afin d'éviter les pertes par entraînement. 



» Lorsque l'attaque parait ne plus faire de progrès, on décante la liqueur claire en 

 la faisant passer sur un filtre; on la remplace par une nouvelle quantité d'acide et l'on 

 recommence à chaufîer de la même façon, jusqu'à ce que le sulfure soit entièrement 

 dissous. On renouvelle encore une fois l'acide en y ajoutant une ou deux gouttes 

 d'acide azotique pour parfaire l'attaque, on chauffe à 100", puis on achève de laver la 

 gangue insoluble avec de l'acide étendu d'eau. 



» Les liquides, décantés sur le même filtre, sont additionnés d'un égal volume d'eau; 

 on y introduit une lame d'étain et l'on chauft'e vers 80" ou 90°. La précipitation com- 

 mence aussitôt; elle est complète au bout d'une heure et demie, pour is"' d'antimoine. 



» On lave le précipité par décantation, en remplaçant le liquide par de l'acide 

 chlorhydrique étendu, pour enlever les sels d'étain et autres, provenant de l'attaque 

 et de la précipitation. On fait tomber Je métal sur un filtre taré, on lave encore quel- 

 ques instants avec de l'eau chaude et l'on termine avec un peu d'alcool ; on sèche à 100" 

 et l'on pèse sur le filtre l'antimoine métallique. Il n'y a, dans l'opération ainsi con- 

 duite, ni perte, ni oxydation sensible. 



» La teneur s'obtient ainsi en peu de temps et avec exactitude. Dans 

 plusieurs expériences, faites avec de la stibine mêlée de quartz, j'ai pu ni'as- 

 surer que les écarts étaient ordinairement tout à fait minimes et ne dépas- 

 saient pas l'^s'^ au plus, c'est-à-dire un centième de la teneur vraie des mi- 

 nerais mis en expérience. 



» 2° Minerais oxydés. — Les minerais oxydés d'antimoine, souvent mêlés 

 de sulfures qui u'ont pas encore été complètement transformés par les 



